Die Silikatsclimelzen. Oo^ 



Vor- und nachher erfolgt noch Ausscheidung von Magnetit 

 und Olivin, die Reihenfolge wäre demnach: 



Magnetit allein, 



Magnetit mit wenig Olivin, 



Olivin mit wenig Magnetit, 



Olivin, 



Magnetit. 



Der Verlauf der Erstarrung ist also der, daß das Intervall, 

 in welchem sich die beiden Mineralien absetzen, ein kleines ist 

 und insofern eine Annäherung an eutektische Mischung statt- 

 tindet, doch ist deutlich trotz der geringen Verschiedenheit nicht 

 gleichzeitiges, sondern abwechselndes Absetzen der beiden 

 Komponenten zu beobachten. Es tritt also nun teilweise das 

 ein, was bei eutektischer Mischung vorausgesetzt wird, wobei 

 gar keine Eutektstruktur sich bildet. 



Mischung von 2 Anorthit und 1 Olivin. 



Hier wurde eine chemische Mischung von der Zusammen- 

 setzung 2(CaAl2Si2 08) + Mg2Si04^ angewendet, welche nach 

 einer Berechnung von M. Vucnik bei Anwendung der Be- 

 rechnungsmethode von Vogt die eutektische wäre, und in der 

 Tat schmilzt sie leicht bei zirka 1250° und wird schnell dünn- 

 flüssig. Bei der Abkühlung bildete sich bis 1230° nichts. Hier 

 erschienen vereinzelte Olivinnadeln mit einer domatischen Be- 

 grenzung, oft sind es Skelette, welche an den Enden das 

 Doma oder eine Andeutung desselben zeigen. Bei 1200° starke 

 Bildung von Olivinnadeln und rechtwinkligen Skeletten. Erst 

 bei 1180° erscheinen die Plagioklasnadeln, gleichzeitig kommt 

 noch Olivin, die Abscheidung bei 1175° von Plagioklas ist 

 reichlich. 



Bei 1165 bis 1150° scheiden sich massenhaft Plagioklas 

 ab und vielleicht vereinzelte Olivine, was aber nicht sicher 

 konstatiert werden konnte. Bei 1135° ist alles fest. 



Das Abscheidungsintervall beträgt also zirka 90° trotz 

 der eutektischen Mischung. Hiebei ist zu bemerken, daß die 

 Abkühlung sehr langsam vor sich ging und von 1230 bis 1 140° 

 1 Stunde 20 Minuten betrug, davon zwischen 1200 bis 1150° 

 1 Stunde. 



